Dissoziation der Silikatschmelzen. 



311 



ein deutlicher Polarisationsstrom schon bei 900° kon- 

 statiert wurde, ist erklärlich. Bei 1100° war er noch inten- 

 siver. Als ein stärkerer Strom (Straßenstrom) von mehreren 

 Ampere durchgeschickt wurde, trat Elektrolyse ein und durch 

 das an der Kathode sich ausscheidende Aluminium wurde das 

 Platin angegriffen. 



Albit gehört jedenfalls zu den Silikaten, die sich am 

 leichtesten im Schmelzfluß elektrolysieren lassen. 



In der beiliegenden Tabelle sind die Zahlen angeführt 

 Infolge der Polarisation sind hier die Minima sehr wenig 

 scharf. 



ZOO 



'150 



100 



50 



I» — „. 



'* — * * — < > < ' ■ 



9W 960 OSO 1000 1020 lO^tO 1060 1080 1100 1120 HW 1160 1180 1200 1220 l'J'iO 



Fig. 5. 



Schon bei 1120° ist der Widerstand verhältnismäßig 

 gering, offenbar infolge von Sinterung bei dieser Temperatur, 

 bei welcher bereits Schmelzanfang zu beobachten ist. 



Bei 1160° ist der Schmelzprozeß schon fortgeschritten 

 und bei 1200° haben wir schon sehr geringe Widerstände. 

 Jedenfalls geht aber aus dem Vergleiche mit Labradorit und 

 Diopsid hervor, daß der Dissoziationsgrad ein größerer sein 

 muß als bei jenen Silikaten, da trotz größerer innerer 

 Reibung des Albits im Vergleich zu jenen Stoffen die Leit- 

 fähigkeit größer ist. 



Bei der Abkühlung ergibt sich dieselbe Erscheinung wie 

 bei der Abkühlung des Orthoklases,^ nämlich eine sehr lang- 

 same Steigung des Widerstandes, welche nahezu geradlinig 

 erfolgt; erst bei sehr geringen Temperaturen erfolgt eine all- 

 mähliche Aufrichtung der Kurve. 



1 C. Do elter, Sitz. Ber. CXVI, Juliheft 1907. 



